über die Verbindung des Eisens mit Kohle. Sl 



eisen zu unterscheiden, welches bei einem übersetzten Ofengange erzeugt 

 wird. Die sogenannten luekigen Flossen, welche man zu A ordernberg in 

 Sleyerniark darstellt, sind ein solches, bei einem stark übersetzten Ofen- 

 gange gefallenes weilses Roheisen. Dies Roheisen enthält 0,20 Prozent 

 Kohle in einem gebundenen Zustande, und zwar mit der ganzen Masse des 

 Eisens vereinigt. Der gefundene Kohlegehall darf indefs nicht als ein 

 unveränderlicher für jene Eisenart angesehen werden, sondern er richtet 

 sich ganz nach dem Gange des Ofens, und vermindert sich in dem Grade, 

 wie die Versetzung des Ofens zunimmt. Von den sogenannten Spiegel- 

 flossen findet auf diese Art ein Übergang durch die Hartllossen und lueki- 

 gen Flossen, mit immer abnehmendem Kohlegehalt, bis zu einer slahlar- 

 ligen Verbindung statt, welche bei starken Versetzungen des Ofens nicht 

 selten als Frischklumpen, oder als eine stabeisenariige Masse aus dem Ofen 

 gebrochen werden mufs. Dafs die Kohle in den luekigen Flossen an der 

 ganzen Masse des Eisens gebunden ist, rührt nur von der schnell erfol- 

 genden Erstarrung der Masse her. Auch beim Hantlofs (blumigen Flos- 

 sen) ist. die Kohle an der ganzen Masse des Eisens gebunden, und der 

 Kohlegehalt dieses Eisens ist gröfser als der der luekigen, aber geringer 

 als der der spiegligen Flossen. 



Rei dem grauen Roheisen deutet die dunklere und fast schwarze 

 Farbe zwar auf einen gröfseren Gehalt an Kohle, aber die Farbe allein 

 giebt kein sicheres Anhalten, indem auch die grauen Roheisenarien mit 

 geringerem Kohlegehalt, häufig sehr dunkel gefärbt sind. Je weniger 

 deutlich ein Stich ins Bläuliche zu bemerken ist, desto gröfser pflegt der 

 Gehalt an Kohle zu seyn, und umgekehrt. Ein feines Korn mit abneh- 

 mendem Glanz und mit abnehmender schwarzer Farbe, die von der grauen 

 verdrängt wird, deutet nicht immer auf zunehmenden Gehalt von gebun- 

 dener und auf abnehmenden Gehalt von freier Kohle. 



Noch schwieriger ist es, aus der Farbe und aus dem Glanz des 

 weifsen Roheisens auf den Kohlegehalt zu schliefsen. Das, durch plötzli- 

 ches Erstarren, aus dem grauen Holzkohlenroheisen erhaltene weifse Roh- 

 eisen, dessen Kohlegehalt sehr abweichend seyn kann und mit dem des 

 grauen Pvolieisens, woraus es erhalten worden ist, übereinstimmt, unter- 

 scheidet sich häufig nicht von dem weifsen Roheisen, welches das Maxi- 

 mum des Kohlegehalls erreicht hat. In den Fällen, wo sich deutliche 

 Phjs. Klasse 1822-1820. L 



